20 



W. Guertler. 



I'itr. 10. 



H.it l)ei diesem Trozelj die Sclunelze immerhin noch einen etwas hüliereu 

 Man-ranii-ehalt. als die Silhcikrvstalle. so würde das (deichjiewicht bei 9550 

 bedeuten, dal', hei dei' Ahkühhmu diese Schmelze sich in die mancan- 

 ärmeren Silherkrystalle und sillterhaltiyen Manyankrystalle spaltet. Wäre 

 umjzekehrt die Schmelze etwa ärmer an Mangan, als die Silherkrystalle. 

 so würde dieselbe Cleichiiewichtshorizontale bedeuten, daß bei der Abkühlung: 

 die Schmelze unter Aufnahme einer geringen Menge sill)erhaltiger Man- 

 gankrystalle in etwas mangani-eichere Silherkrystalle übergeht. I'nterhalb 

 dieser Gleichgewichtshoi-izontale finden wir ein weitausgedehntes (iebiet, 

 in dem immer nur (iemenge praktisch reiner Sillieikrystalie und .silber- 

 haltiger Mangankrystalle vorzufindeji sind. 



Figur 10 gibt uns zum erstenuiale einen Fall, wo durch /usammen- 

 treten der beiden Komponenten eine ueue intermediäre Krystallart sich 



ausbildet. Sie ist in der Figur 

 mit rbezeichnet. Sie schmilzt 

 höhe]-, als die beiden reinen 

 Komj)onenten Magnesium und 

 Zinn, bei T8.'V4". Der Schmelz- 

 l)Unkt fällt mit der chemischen 

 Formel Mg.,Sn zusammen, und 

 mau hat in .solchen Fällen 

 fraglos das Recht, wie es 

 auch allgemein geschieht, die 

 Schlubfolgerung zu zi<'hen, 

 dalJ .Moleküle von dieser For- 

 mel in der Krystallart T' reich- 

 lich voi'handeu sind. Diese 

 müs.'^en imstande .sein, sich 

 sowohl mit überschüssigem 

 .Magnesium, wie mit über- 

 schüssigem Zinn in der Kry- 

 stallart \' zu mischen, denn 

 wir scheu, (lall das Il()nu)gen- 



\ Jlejeri)j/e/i£^\ 1^ 



trtö 





l/ZoT' 



l { 



^:>^ 



'sftrffW' 



V 



*■ t ; ; ** ruf 



Wtttt'' 



\^:^X--X-^-^^- 



■■/(' 



AuifL 



/u6t:indHdiuKrainin der .MiiRUffliuin-Zinn-Legierungen. 



fehl diocr Kiy>tallart im .Minimum ;'.() At " „ Zinn und im .Maximum HB 

 zu eneichen veiiiiag. Im übrigen finden wir im (iemisch dieser Kry- 

 stallart eiitwedci- mit freiem Magnesium oder mit freiem Zinn ganz ana- 

 loge \'erhältnisse. wie wir sie in Fig. s bei den ( loldnickellegierungen 

 kennen lernten. Wir haben zwei Funkte bei :^i\[V' und bei 210". wo ent- 

 weder ma</nesiiimrei(lie oder zinnreiclie Schnn-lze sich \(>llst;i)Hlig in Kry- 

 .stalljicmeiige de|- nenen Krystallait F und entweder Magnesiund<rystalle 

 odei' Zinidvrystalle spaltet. Heide Punkte stellen Mininialtemiieiatuivn dar, 

 bis zu welchen die Schnn-lze existeiizliiliig i.st. Die Zinnkrystalle vernnigen 

 wieder nur >elir weniii .Ma;.;nesinin In fester Lösung aufzunehmen. Das 

 Zinn existiert in drei verscliie<leiii ii Krystallinodifikationen. ebenso wie das 

 Nickel ziivoj- in zwei verschieilenen bestand. Da Magnesium nicht in 



